146 K. B« Schmutz, Experimentelle Beiträge zur Petrogenie. 



scheinen in rechteckigen Durchschnitten, haben eine Aus- 

 löschung von 5° im Maximum und sind demnach als Oligoklase 

 zu bezeichnen. 



Der in Splittern hineingegebene Thonschiefer zerblätterte 

 sich durch den Einfluss des Magmas sehr leicht und wurde 

 braunroth gefärbt. 



IV. Gneissgranit von Ceslak mit Natrium-Calcium- 

 Aluminiumfluorid. 



Gneissgranit 3 g 



Natriumfluorid 1 „ 



Calciumfluorid . . . 1 „ 



Aluminiumfluorid 1 „ 



Die Mischung wurde in einer Platindüte 13 Stunden lang 

 bei heller Eothgluth geschmolzen, 10 Stunden abgekühlt. In 

 der grünlichweissen, verhältnissmässig nur in geringer Menge 

 vorhandenen Glasbasis sind lange, leistenförmige , farblose 

 Durchschnitte mit Zwillingsstreifung vorhanden, die in ihrer 

 Ausbildung Plagioklasen gleichen. Das Maximum der Aus- 

 löschung beträgt 18°; daher dürften diese Feldspäthe als 

 saurer Oligoklas nahe dem Albit zu bezeichnen sein. 

 Da das ursprüngliche Gestein an Feldspäthen Albite hat, so 

 ist diese Veränderung dem Fluorcalcium zuzuschreiben. Aus- 

 serdem bemerkt man zahlreiche quadratische bis rechteckige 

 Durchschnitte , die gerade auslöschen und das Aussehen von 

 Skapolithen haben. 



V. Granit von Ceslak mit Natrium-Calcium- Aluminium- 

 fluorid und Borsäure. 



Granit von Ceslak 1,5 g 



Natriumfluorid 0,75 „ 



Calciumfluorid. ........ 0,8 „ 



Aluminiumfluorid 0,5 „ 



Borsäure 0,4 ,. 



wurden gemischt und in einem Rose-Tiegel geschmolzen. So- 

 bald die Masse dünnflüssig geworden war, wurde obige 

 Mischung noch einmal gemacht, jedoch diesmal um 0,2 g mehr 

 Granit zugesetzt. Die ganze Mischung wurde durch 1 Stunde 

 bei 1450° erhitzt, und dann durch 6 Stunden auf dem Stande 

 der Viscosität erhalten. Dann wurde die Schmelze durch 

 2 Stunden abgekühlt. 



